Diamond enhancement
ہیرے میں اضافہ مخصوص علاج ہیں، جو قدرتی ہیروں پر انجام دیے جاتے ہیں (عام طور پر جو پہلے ہی کٹے ہوئے ہوتے ہیں اور جواہرات میں پالش کیے جاتے ہیں)، جو ہیرے کی بصری جواہرات کی خصوصیات کو ایک یا زیادہ طریقوں سے بہتر بنانے کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ ان میں وضاحت کے علاج جیسے سیاہ کاربن کی شمولیت کو دور کرنے کے لیے لیزر ڈرلنگ، چھوٹی اندرونی دراڑوں کو کم دکھائی دینے کے لیے فریکچر فلنگ، رنگین تابکاری اور پیلے اور بھوری رنگ کے ہیروں کو ایک متحرک فینسی رنگ بنانے کے لیے اینیلنگ علاج جیسے روشن پیلا، نیلا یا گلابی شامل ہیں۔ سی آئی بی جے او اور سرکاری ایجنسیاں، جیسے کہ یونائیٹڈ اسٹیٹس فیڈرل ٹریڈ کمیشن، واضح طور پر فروخت کے وقت ہیرے کے تمام علاج کے انکشاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ کچھ علاج، خاص طور پر جو وضاحت پر لاگو ہوتے ہیں، صنعت کے اندر انتہائی متنازعہ رہتے ہیں-یہ روایتی تصور سے پیدا ہوتا ہے کہ ہیرے جواہرات میں ایک منفرد یا "مقدس" مقام رکھتے ہیں، اور اگر صارفین کے اعتماد کو نقصان پہنچانے کے خوف کے علاوہ کسی اور وجہ سے نہیں تو ان کے ساتھ بہت زیادہ یکسر سلوک نہیں کیا جانا چاہیے۔ اسی طرح کے، غیر علاج شدہ ہیروں کے مقابلے میں وضاحت اور رنگ کے بہتر ہیرے کم قیمت پر فروخت ہوتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اضافہ کیے جانے سے پہلے بہتر ہیرے اصل میں کم معیار کے ہوتے ہیں، اور اس لیے ان کی قیمت غیر معیاری سطح پر ہوتی ہے۔ اضافہ کے بعد، ہیرے بصری طور پر اپنے غیر بہتر شدہ ہم منصبوں کی طرح اچھے نظر آسکتے ہیں۔ وضاحت میں اضافہ ہیرے کی وضاحت، یا پاکیزگی، ہیرے کی اندرونی شمولیت سے مراد ہے، اور ہیرے کی قیمت کا تعین کرنے میں 4-C میں سے ایک ہے۔ ہیروں کے اندر ظاہر ہونے والی عام شمولیت سیاہ کاربن کے دھبے اور چھوٹی دراڑیں ہیں، جنہیں عام طور پر فریکچر یا "پنکھ" کہا جاتا ہے، جب اوپر سے یا طرف سے دیکھا جائے تو ان کے پنکھوں کی سفید شکل کی وجہ سے۔ ہیروں میں دیگر شاملیاں بھی ہو سکتی ہیں جیسے ہوا کے بلبلے اور معدنی ذخائر، جیسے لوہا یا گارنیٹ۔ انضمام کا سائز، رنگ اور مقام ہیرے کی قیمت کا تعین کرنے کے عوامل ہیں، خاص طور پر جب دیگر جواہرات کی خصوصیات اعلی معیار کی ہوں۔ لیزر ڈرلنگ لیزر ڈرلنگ تکنیک کی ترقی نے خوردبین پیمانے پر منتخب طور پر ہدف بنانے، ہٹانے اور سیاہ کاربن کی شمولیت کی مرئیت کو نمایاں طور پر کم کرنے کی صلاحیت میں اضافہ کیا ہے۔ ہیماٹائٹ کی شمولیت پر مشتمل ہیرے 1960 کی دہائی کے آخر سے لیزر ڈرل کیے جا رہے ہیں، یہ ایک ایسی تکنیک ہے جس کا سہرا لوئس پرلمین کو جاتا ہے جس نے جنرل الیکٹرک کے 1962 میں صنعتی استعمال کے لیے ہیرے کے ساتھ اسی طرح کا ایک تجربہ کرنے کے ایک سال بعد ایک کامیاب تجربہ کیا تھا۔ لیزر ڈرلنگ کے عمل میں سیاہ کاربن کرسٹل تک رسائی کا راستہ بنانے کے لیے ہیرے میں بہت باریک سوراخ (قطر میں تقریبا 0.02 ملی میٹر) کرنے کے لیے اورکت لیزر (تقریبا 1064 این ایم طول موج پر جراحی گریڈ کا) کا استعمال شامل ہے۔ چونکہ ہیرا لیزر بیم کی طول موج کے لیے شفاف ہوتا ہے، اس لیے ڈرلنگ کا عمل شروع کرنے کے لیے ہیرے کی سطح پر بے ساختہ کاربن یا دیگر توانائی جذب کرنے والے مادے کی کوٹنگ لگائی جاتی ہے۔ لیزر پھر ایک تنگ ٹیوب یا چینل کو شامل کرنے کے لیے جلا دیتا ہے۔ ایک بار جب ڈرل چینل کے ذریعے شامل سیاہ کاربن کرسٹل کے مقام تک پہنچ جاتا ہے، تو ہیرے کو سلفورک ایسڈ میں بھگو دیا جاتا ہے۔ سلفورک ایسڈ میں ڈوبانے کے بعد سیاہ کاربن کرسٹل تحلیل ہو جائے گا اور شفاف (بے رنگ) اور بعض اوقات قدرے سفید غیر شفاف ہو جائے گا۔ خوردبین معائنے کے تحت باریک ڈرل یا سوراخ دیکھے جا سکتے ہیں، لیکن توجہ ہٹانے والے نہیں ہیں اور ہیرے کی چمک یا چمک کو متاثر نہیں کرتے ہیں۔ اگرچہ چینل عام طور پر سیدھی سمت میں ہوتے ہیں، سطح پر ایک داخلی نقطہ سے، ڈرلنگ کی کچھ تکنیکوں کو اندر سے کھود کر پتھر کے اندر قدرتی طور پر پائے جانے والے فریکچر کا استعمال کرتے ہوئے اس طرح سے شامل کیا جاتا ہے جو نامیاتی "پنکھوں" کی نقل کرتا ہے۔ (اس طریقہ کو بعض اوقات کے ایم ڈرلنگ کہا جاتا ہے جس کا مطلب عبرانی میں خصوصی ڈرلنگ ہے۔) چینل خوردبین ہوتے ہیں تاکہ گندگی یا ملبہ چینل کے نیچے سفر نہ کر سکے۔ سطح تک پہنچنے والے سوراخ صرف خوردبین دیکھنے کے دوران ہیرے کی سطح سے روشنی کی عکاسی کرکے دیکھے جا سکتے ہیں جیسے کہ زیور کا 10x میگنفائنگ لینس یا لوپ اور ننگی آنکھوں سے پوشیدہ ہوتے ہیں۔ فریکچر فلنگ جبکہ جواہرات کو بڑھانے کے طریقہ کار کے طور پر فریکچر فلنگ 2,500 سال سے زیادہ پرانے جواہرات میں پائی گئی ہے، ہیرے کے منفرد ریفریکٹیو انڈیکس کے لیے سادہ موم اور تیل کے علاج سے زیادہ جدید فلر کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ٹیکنالوجی لیزر ڈرلنگ تکنیک تیار ہونے کے تقریبا 20 سال بعد دستیاب ہوئی۔ سیدھے الفاظ میں، "فریکچر فلنگ" ہیروں کے اندر چھوٹے قدرتی فریکچر کو ننگی آنکھوں کو کم نظر آتا ہے یا یہاں تک کہ وسعت کے تحت بھی۔ ہیروں کے اندر فریکچر بہت عام ہیں اور زمین کی پرت میں ہیرے کی تخلیق کے دوران پیدا ہوتے ہیں۔ جیسے جیسے کھردرا ہیرا زمین کی پرت سے آتش فشاں پائپوں کے ذریعے اوپر جاتا ہے یہ انتہائی دباؤ اور دباؤ میں آتا ہے، اور اس سفر کے دوران ہیرے کے اندر چھوٹے چھوٹے فریکچر بن سکتے ہیں۔ اگر یہ فریکچر نظر آتے ہیں اور ہیرے کی خوبصورتی کو نقصان پہنچاتے ہیں، تو اس کی مانگ بہت کم ہوگی اور زیورات سازوں اور عام لوگوں کے لیے اتنی قابل فروخت نہیں ہوگی، جس سے وہ فریکچر فلنگ کے لیے امیدوار بن جائیں گے اور اس طرح ہیرے کی ظاہری شکل کو بہتر بنائیں گے۔ لیزر ڈرلنگ اور ایسڈ کو شامل کرنے کے بعد ہیرے کی فریکچر فلنگ اکثر ہیرے کو بڑھانے کے عمل کا آخری مرحلہ ہوتا ہے، حالانکہ اگر فریکچر سطح تک پہنچ رہے ہیں تو کسی ڈرلنگ کی ضرورت نہیں پڑ سکتی ہے۔ اس عمل میں خاص طور پر تشکیل شدہ فلرز کا استعمال شامل ہوتا ہے جس میں ریفریکٹیو انڈیکس ہوتا ہے جو ہیرے کے قریب ہوتا ہے۔ اس کا آغاز رامت گان، اسرائیل کے زوی یہودیہ نے کیا تھا، اور یہودیہ اب اس طریقے سے ٹریٹ کیے گئے ہیروں پر لاگو برانڈ نام کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ ایک اور اسرائیلی فرم کوس اینڈ شیچر نے 1990 کی دہائی میں ہیلوجن پر مبنی شیشوں کا استعمال کرکے یہودیہ کے عمل میں ترمیم کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ ناکام رہا۔ یہودیہ کے عمل کے پیچھے کی تفصیلات کو خفیہ رکھا گیا ہے، لیکن استعمال شدہ فلر لیڈ آکسی کلورائڈ گلاس بتایا جاتا ہے، جس کا پگھلنے کا نقطہ کافی کم ہے۔ نیویارک میں قائم ڈائیلیز بھی یہودیہ پر مبنی عمل کے ذریعے ہیروں کا علاج کرتا ہے، جس کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ وہ لیڈ بسمتھ آکسی کلورائڈ گلاس استعمال کرتا ہے، لیکن بہتر، زیادہ پائیدار، کم ٹریس ایبل فلرز بنانے کے لیے تحقیق اب بھی کی جا رہی ہے، جس سے فریکچر بھرنے کے عمل کے لیے زیادہ سلیکون پر مبنی فلرز تیار ہوتے ہیں۔ فریکچر سے بھرے ہیروں میں موجود فلر کا عام طور پر خوردبین کے تحت ایک تربیت یافتہ جیمولوجسٹ کے ذریعے پتہ لگایا جا سکتا ہے: اگرچہ ہر ہیرے کو ایک ایسا علاج ملتا ہے جو اس کی منفرد شکل، حالت اور فریکچر کی حیثیت سے مطابقت رکھتا ہے، لیکن شیشے کے اندر کھودنے والے ہیروں، ہوا کے بلبلوں اور بہاؤ کی لکیروں سے وابستہ سطح تک پہنچنے والے سوراخ اور فریکچر کے نشانات ہو سکتے ہیں، جو ایسی خصوصیات ہیں جو غیر علاج شدہ ہیرے میں کبھی نہیں دیکھی گئیں۔ زیادہ ڈرامائی نام نہاد "فلیش اثر" ہے، جو فریکچر سے بھرے ہیرے کو گھمانے پر نظر آنے والی رنگ کی روشن چمک سے مراد ہے۔ ان چمک کا رنگ برقی نیلے یا جامنی سے نارنجی یا پیلے رنگ تک ہوتا ہے، جو روشنی کے حالات (بالترتیب ہلکے میدان اور سیاہ میدان) پر منحصر ہوتا ہے۔ چمک کو دیکھنے کے میدان کے ساتھ بھرا ہوا فریکچر کے سطح کے تقریبا متوازی دیکھا جاتا ہے (حالانکہ غیر علاج شدہ ہیروں میں مخصوص فریکچر اسی طرح کے "فلیش اثر" کا سبب بن سکتے ہیں)۔ سخت رنگ کے ہیروں میں اگر جانچ مکمل سے کم ہو تو فلیش اثر چھوٹ سکتا ہے، کیونکہ پتھر کے جسم کا رنگ ایک یا زیادہ فلیش رنگوں کو چھپائے گا۔ مثال کے طور پر، بھوری رنگ کے "شیمپین" ہیروں میں، نارنجی پیلے رنگ کی چمک چھپائی جاتی ہے، جس سے صرف نیلے جامنی رنگ کی چمک نظر آتی ہے۔ فریکچر سے بھرے ہیروں کی ایک آخری لیکن اہم خصوصیت بذات خود فلر کا رنگ ہے: یہ کبھی کبھی پیلا سے بھوری رنگ کا ہوتا ہے، اور منتقل شدہ روشنی میں نظر آنے کے ساتھ، یہ ہیرے کے مجموعی رنگ کو متاثر کر سکتا ہے، جس سے ہیرا فریکچر بھرنے کے بعد پورے رنگ کے درجے میں گر جاتا ہے۔ اس وجہ سے فریکچر بھرنا عام طور پر صرف ان پتھروں پر لاگو ہوتا ہے جن کا سائز علاج کا جواز پیش کرنے کے لیے کافی بڑا ہوتا ہے، حالانکہ 0.02 قیراط (4 ملی گرام) جتنا چھوٹا پتھر فریکچر سے بھرا ہوا ہے۔ ہیرے کا فریکچر بھرنا صنعت کے اندر ایک متنازعہ سلوک ہے-اور عوام میں بھی تیزی سے-کیونکہ کچھ کمپنیاں ان پتھروں کو فروخت کرتے وقت اس عمل کو ظاہر نہیں کرتی ہیں۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے کہ جب کہ فریکچر بھرنا ایک پائیدار عمل ہے، کچھ فلرز خراب ہو جاتے ہیں اور یہاں تک کہ مخصوص درجہ حرارت پر پگھل بھی سکتے ہیں ()، جس کی وجہ سے ہیرے کو زیور کی مشعل کی گرمی میں فلر کو "پسینہ" آتا ہے۔ اس طرح زیورات کی معمول کی مرمت دراڑوں کو بھرنے کے لیے استعمال ہونے والے فلر کے نقصان کی وجہ سے وضاحت میں کمی کا باعث بن سکتی ہے، خاص طور پر اگر زیور علاج سے واقف نہ ہو۔ بہتر ہیروں کی تصدیق سے متعلق عہدوں کو پولرائز کیا جاتا ہے۔ ایک طرف بااثر جیمولوجیکل انسٹی ٹیوٹ آف امریکہ سمیت کچھ جیمولوجیکل لیبارٹریز فریکچر سے بھرے ہیروں کے لیے سرٹیفکیٹ جاری کرنے سے انکار کرتی ہیں۔ اس کے برعکس دیگر بشمول یورپی جیمولوجیکل لیبارٹریز (ای جی ایل) اور گلوبل جیم لیبز (جی جی ایل) ایسے ہیروں کو ان کی حاصل کردہ وضاحت کی سطح پر تصدیق کریں گے جبکہ سرٹیفکیٹ پر یہ بھی بیان کریں گے کہ ہیرے کی وضاحت میں اضافہ ہوا ہے۔ تیسری قسم کی لیبز ان ہیروں کو اصل وضاحت کی سطح پر تصدیق کر سکتی ہیں۔ یہ ظاہری وضاحت کو نظر انداز کرکے، اور اس کے بجائے ہیرے کو اس کی اصل، علاج سے پہلے کی وضاحت کی عکاسی کرنے والا درجہ تفویض کرکے کسی بھی علاج کے فائدے کو پیش کرتا ہے۔ اس سے کافی ہنگامہ برپا ہوا ہے، کیونکہ اس سے فریکچر سے بھرے ہیرے ہیرے کی تصدیق کے روایتی دائرے سے باہر ہو جاتے ہیں، جس سے 'زیادہ تر قدرتی' ہیروں کے طور پر ان کی قانونی حیثیت کو نقصان پہنچتا ہے۔ وضاحت سے بہتر ڈائمنڈ گریڈنگ کے اس مطالبے کی وجہ سے نئی لیبارٹریوں کی تخلیق، یا موجودہ لیب کے طریقہ کار میں اپ ڈیٹ، ان کی باقاعدہ رپورٹوں میں کسی بھی وضاحت میں اضافے کے طریقہ کار (ڈرلنگ، فریکچر فلنگ) کے بارے میں تبصرے شامل کیے گئے ہیں، جس سے اس تجارت کی صداقت میں اضافہ ہوا ہے۔ رنگ میں اضافہ عام طور پر ہیرے کے رنگ کو مصنوعی طور پر تبدیل کرنے کے تین بڑے طریقے ہیں: اعلی توانائی کے ذیلی جوہری ذرات کے ساتھ تابکاری ؛ پتلی فلموں یا کوٹنگز کا اطلاق ؛ اور اعلی دباؤ اور اعلی درجہ حرارت (ایچ پی ایچ ٹی) کا مشترکہ اطلاق۔ تاہم، حالیہ شواہد موجود ہیں کہ فریکچر فلنگ کا استعمال نہ صرف وضاحت کو بہتر بنانے کے لیے کیا جاتا ہے، بلکہ یہ کہ اسے رنگ کو زیادہ مطلوبہ رنگ میں تبدیل کرنے کے واحد مقصد کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ پہلے دو طریقے صرف رنگ میں ترمیم کر سکتے ہیں، عام طور پر ایک غیر رنگین کیپ سیریز پتھر (ہیرے کی مادی خصوصیات دیکھیں: ساخت اور رنگ) کو زیادہ مطلوبہ فینسی رنگ کے پتھر میں تبدیل کرنے کے لیے۔ چونکہ تابکاری کے کچھ طریقے صرف رنگ کی پتلی "جلد" پیدا کرتے ہیں، اس لیے انہیں ہیروں پر لگایا جاتا ہے جو پہلے ہی کاٹے اور پالش کیے جا چکے ہوتے ہیں۔ اس کے برعکس، ایچ پی ایچ ٹی علاج کا استعمال کھردرے یا کٹے ہوئے ہیروں سے رنگ کو تبدیل کرنے اور ہٹانے کے لیے کیا جاتا ہے-لیکن اس طریقے سے صرف بعض ہیروں کا علاج کیا جا سکتا ہے۔ تابکاری اور ایچ پی ایچ ٹی کے علاج عام طور پر مستقل ہوتے ہیں کیونکہ وہ زیورات کے استعمال کے عام حالات میں تبدیل نہیں ہوں گے، جبکہ پتلی فلمیں غیر مستقل ہوتی ہیں۔ تابکاری سر ولیم کروکس، ایک منی پرستار کے ساتھ ساتھ ایک کیمسٹ اور طبیعیات دان، ہیرے کے رنگ پر تابکاری کے اثرات کو دریافت کرنے والے پہلے شخص تھے جب انہوں نے 1904 میں ریڈیم نمکیات کا استعمال کرتے ہوئے تجربات کا ایک سلسلہ انجام دیا۔ ریڈیم نمک میں ڈھکے ہیرے آہستہ آہستہ گہرے سبز ہو گئے۔ یہ رنگ دھبے دار پیچوں میں مقامی پایا گیا، اور یہ پتھر کی سطح سے آگے نہیں گھستا تھا۔ ریڈیم کے ذریعے الفا ذرات کا اخراج ذمہ دار تھا۔ بدقسمتی سے ریڈیم کے علاج نے بھی ہیرے کو مضبوطی سے تابکار بنا دیا، اس حد تک کہ وہ غیر پہننے کے قابل تھا۔ اس طرح سے علاج شدہ ہیرے کا آکٹاہیڈرون کروکس نے 1914 میں برٹش میوزیم کو عطیہ کیا تھا، جہاں یہ آج بھی موجود ہے: اس نے نہ تو اپنا رنگ کھویا ہے اور نہ ہی تابکاری۔ فی الحال ہیروں کو محفوظ طریقے سے چار طریقوں سے تابکاری کی جاتی ہے: سائکلوٹرون کے ذریعے پروٹون اور ڈیوٹرون بمباری ؛ کوبالٹ-60 کی نمائش کے ذریعے گاما رے بمباری ؛ جوہری ری ایکٹرز کے ڈھیروں کے ذریعے نیوٹرون بمباری ؛ اور وین ڈی گراف جنریٹرز کے ذریعے الیکٹران بمباری۔ یہ اعلی توانائی کے ذرات جسمانی طور پر ہیرے کی کرسٹل جالی کو تبدیل کرتے ہیں، کاربن ایٹموں کو جگہ سے باہر دھکیلتے ہیں اور رنگین مراکز پیدا کرتے ہیں۔ تابکاری والے ہیرے علاج کے بعد سبز، سیاہ یا نیلے رنگ کے کسی نہ کسی رنگ کے ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر کو ان کے رنگ کو پیلے، نارنجی، بھوری یا گلابی کے روشن رنگوں میں مزید تبدیل کرنے کے لیے انیل کیا جاتا ہے۔ اینیلنگ کا عمل انفرادی کاربن ایٹموں کی نقل و حرکت میں اضافہ کرتا ہے، جس سے تابکاری کے دوران پیدا ہونے والے کچھ جالی کے نقائص کو درست کیا جا سکتا ہے۔ حتمی رنگ ہیرے کی ساخت، اور اینیلنگ کے درجہ حرارت اور لمبائی پر منحصر ہے۔ سائکلوٹرونڈ ہیروں کا سبز سے نیلے سبز رنگ ہوتا ہے جو سطح کی پرت تک محدود ہوتا ہے: انہیں بعد میں پیلے یا نارنجی رنگ پیدا کرنے کے لیے 800 ڈگری سینٹی گریڈ تک اینیل کیا جاتا ہے۔ وہ علاج کے بعد صرف چند گھنٹوں کے لیے تابکار رہتے ہیں، اور علاج کی دشاتمک نوعیت اور پتھروں کے کاٹنے کی وجہ سے، رنگ مجرد علاقوں میں دیا جاتا ہے۔ اگر پتھر کو پویلین (پیچھے) کے ذریعے سائکلوٹرون کیا گیا تھا، تو گہرے رنگ کی ایک خصوصیت "چھتری" پتھر کے تاج (اوپر) کے ذریعے نظر آئے گی۔ اگر پتھر کو تاج کے ذریعے سائکلوٹرون کیا گیا تھا، تو کمر بند (رم) کے ارد گرد ایک سیاہ رنگ کی انگوٹھی نظر آتی ہے۔ طرف سے علاج کیے گئے پتھروں کا ایک نصف رنگ دوسرے سے گہرا ہوگا۔ سائکلوٹرون کا علاج اب غیر معمولی ہے۔ گاما شعاع کا علاج بھی غیر معمولی ہے، کیونکہ اگرچہ یہ تابکاری کا سب سے محفوظ اور سستا طریقہ ہے، لیکن کامیاب علاج میں کئی ماہ لگ سکتے ہیں۔ پیدا ہونے والا رنگ نیلے سے نیلے سبز رنگ کا ہوتا ہے جو پورے پتھر میں گھس جاتا ہے۔ اس طرح کے ہیروں کو انیل نہیں کیا جاتا ہے۔ نیلا رنگ بعض اوقات قدرتی قسم IIb ہیروں کے قریب پہنچ سکتا ہے، لیکن دونوں کو مؤخر الذکر کی سیمی کنڈکٹو خصوصیات سے ممتاز کیا جاتا ہے۔ زیادہ تر تابکاری والے ہیروں کی طرح، زیادہ تر گاما رے سے علاج شدہ ہیرے اصل میں پیلے رنگ کے تھے۔ نیلے رنگ میں عام طور پر اس رنگ سے ترمیم کی جاتی ہے، جس کے نتیجے میں ایک قابل فہم سبز رنگ کاسٹ ہوتا ہے۔ تابکاری کے دو سب سے عام طریقے نیوٹرون اور الیکٹران بمباری ہیں۔ سابقہ علاج سبز سے سیاہ رنگ پیدا کرتا ہے جو پورے پتھر میں گھس جاتا ہے، جبکہ مؤخر الذکر علاج نیلے، نیلے سبز، یا سبز رنگ پیدا کرتا ہے جو صرف 1 ملی میٹر گہرائی میں گھس جاتا ہے۔ ان پتھروں کی اینیلنگ (نیوٹران بمبارڈ پتھروں کے لیے 500-900 °C سے اور الیکٹران بمبارڈ پتھروں کے لیے 500-1200 °C سے) نارنجی، پیلا، بھوری یا گلابی پیدا کرتی ہے۔ نیلے سے نیلے سبز رنگ کے پتھر جن کو اینیل نہیں کیا جاتا ہے انہیں قدرتی پتھروں سے اسی طرح الگ کیا جاتا ہے جس طرح گاما رے سے علاج شدہ پتھر ہوتے ہیں۔ اینیلنگ سے پہلے، تقریبا تمام تابکاری والے ہیروں میں ایک خصوصیت جذب کرنے والا سپیکٹرم ہوتا ہے جس میں دور سرخ رنگ میں ایک باریک لکیر ہوتی ہے، جو 741 این ایم پر ہوتی ہے-اسے جی آر 1 لائن کے نام سے جانا جاتا ہے اور اسے عام طور پر علاج کا ایک مضبوط اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ اس کے بعد کی اینیلنگ عام طور پر اس لکیر کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن کئی نئی لکیریں بناتی ہے۔ ان میں سے سب سے زیادہ مستقل 595 این ایم پر ہے۔ کچھ تابکار ہیرے مکمل طور پر قدرتی ہوتے ہیں۔ ایک مشہور مثال ڈریسڈن گرین ڈائمنڈ ہے۔ ان قدرتی پتھروں میں رنگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کی شکل میں "تابکاری کے جلنے" کے ذریعے دیا جاتا ہے، عام طور پر صرف جلد گہری ہوتی ہے، جیسا کہ ریڈیم سے علاج شدہ ہیروں میں ہوتا ہے۔ قدرتی طور پر تابکاری والے ہیروں میں بھی جی آر 1 لائن ہوتی ہے۔ سب سے بڑا معلوم تابکاری ہیرا ڈیپڈین ہے۔ کوٹنگز جواہرات کی پویلین (پچھلی) سطحوں پر رنگین ٹنفائل کا اطلاق جارجیائی اور وکٹورین دور میں عام رواج تھا۔ ہیرے پر کاٹنے اور پالش کرنے کے علاوہ یہ پہلا علاج تھا۔ فوائلڈ ہیروں کو بند پیٹھ کے زیورات کی ترتیبات میں نصب کیا جاتا ہے، جس سے ان کا پتہ لگانے میں دشواری پیدا ہو سکتی ہے۔ وسعت کے تحت، وہ علاقے جہاں ورق پھسل گیا ہے یا اٹھا لیا گیا ہے اکثر دیکھے جاتے ہیں ؛ پتھر اور ورق کے درمیان داخل ہونے والی نمی بھی انحطاط اور ناہموار رنگ کا سبب بنے گی۔ اس کی قدیم حیثیت کی وجہ سے، پرانے زیورات میں ناکام ہیروں کی موجودگی اس کی قیمت سے کم نہیں ہوگی۔ جدید دور میں، زیادہ نفیس سطح کی کوٹنگز تیار کی گئی ہیں۔ ان میں بنفشی نیلے رنگ کے رنگ اور ویکیوم سے کٹی ہوئی فلمیں شامل ہیں جو کیمرے کے لینس پر میگنیشیم فلورائڈ کوٹنگ سے مشابہت رکھتی ہیں۔ یہ کوٹنگز پیلے رنگ کے ہیرے کے ظاہری رنگ کو مؤثر طریقے سے سفید کر دیتی ہیں، کیونکہ دونوں رنگ تکمیلی ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو منسوخ کرنے کا کام کرتے ہیں۔ عام طور پر صرف ہیرے کے پویلین یا کمر بند علاقے پر لگایا جاتا ہے، یہ کوٹنگز کا پتہ لگانے کے لیے سب سے مشکل علاج میں سے ہیں-جبکہ رنگوں کو گرم پانی یا الکحل میں آسانی سے ہٹایا جا سکتا ہے، ویکیوم سے کٹی ہوئی فلموں کو ہٹانے کے لیے سلفورک ایسڈ میں ڈبکی کی ضرورت ہوتی ہے۔ فلموں کا پتہ بلند علاقوں کی موجودگی سے لگایا جا سکتا ہے جہاں ہوا کے بلبلے پھنسے ہوئے ہیں، اور پہنے ہوئے علاقوں سے جہاں کوٹنگ کو کھرچ لیا گیا ہے۔ ان علاج کو دھوکہ دہی سمجھا جاتا ہے جب تک کہ انکشاف نہ کیا جائے۔ ایک اور کوٹنگ ٹریٹمنٹ ڈائمنڈ سمیلنٹ کی سطح پر مصنوعی ہیرے کی پتلی فلم لگاتا ہے۔ یہ مصنوعی ہیرے کو حقیقی ہیرے کی کچھ خصوصیات فراہم کرتا ہے، بشمول پہننے اور کھرچنے کے لیے زیادہ مزاحمت، زیادہ تھرمل چالکتا، اور کم برقی چالکتا۔ اگرچہ پہننے کے خلاف مزاحمت اس تکنیک کا ایک جائز مقصد ہے، لیکن کچھ لوگ اسے روایتی ذرائع سے ہیرے کے سمیلنٹس کا پتہ لگانا زیادہ مشکل بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو کہ دھوکہ دہی ہو سکتی ہے اگر وہ کسی مصنوعی ہیرے کو حقیقی کے طور پر پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہوں۔ ہائی پریشر ہائی درجہ حرارت کا علاج بصورت دیگر جواہر کے معیار کے پتھروں کی ایک چھوٹی سی تعداد جو بھوری جسم کا رنگ رکھتی ہے، ان کا رنگ نمایاں طور پر ہلکا ہو سکتا ہے یا ایچ پی ایچ ٹی علاج کے ذریعے مکمل طور پر ہٹا دیا جا سکتا ہے، یا ہیرے کی قسم پر منحصر ہے، موجودہ رنگ کو زیادہ مطلوبہ سنترپتی میں بہتر بنا سکتا ہے۔ یہ عمل جنرل الیکٹرک نے 1999 میں متعارف کرایا تھا۔ بے رنگ ہونے کے لیے علاج کیے جانے والے ہیرے تمام قسم IIa ہیں اور ان کے شادی شدہ رنگ کا سبب ساختی نقائص ہیں جو کرسٹل کی نشوونما کے دوران پیدا ہوئے، جنہیں پلاسٹک کی اخترتی کے نام سے جانا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ انٹرسٹیشیل نائٹروجن کی نجاستوں کے جیسا کہ بھوری رنگ کے زیادہ تر ہیروں میں ہوتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ ایچ پی ایچ ٹی علاج ان خرابیوں کی مرمت کرتا ہے، اور اس طرح پتھر کو سفید کرتا ہے۔ (یہ شاید ایک غلط نتیجہ ہے، محققین میں سے ایک کے مطابق مستحکم خالی جگہوں کی تباہی کی وجہ سے سفید ہونا)۔ ٹائپ آئی اے ہیرے، جن میں کلسٹرز میں موجود نائٹروجن کی نجاست ہوتی ہے جو عام طور پر جسم کے رنگ کو متاثر نہیں کرتی ہیں، ان کا رنگ بھی ایچ پی ایچ ٹی کے ذریعے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کچھ مصنوعی ہیروں کو ان کی نظری خصوصیات کو تبدیل کرنے کے لیے ایچ پی ایچ ٹی علاج بھی دیا گیا ہے اور اس طرح انہیں قدرتی ہیروں سے الگ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایچ پی ایچ ٹی کے طریقہ کار میں 70,000 تک کے ماحول اور 2,000 ڈگری سیلسیس (3,632 ڈگری فارن ہائٹ) تک کے درجہ حرارت کا دباؤ استعمال کیا جاتا ہے۔ نیز 1999 میں، ہیرے کی ترکیب میں پیشرفت کے لیے مشہور صنعتی ہیروں کے پرووو، یو ٹی مینوفیکچرر نووٹیک نے غلطی سے دریافت کیا کہ ہیروں کا رنگ ایچ پی ایچ ٹی کے عمل سے تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ کمپنی نے اس عمل کی مارکیٹنگ کے لیے نووا ڈائمنڈ انکارپوریٹڈ کی تشکیل کی۔ قدرتی پتھروں پر گرمی اور دباؤ لگانے سے، نووا ڈائمنڈ براؤن ٹائپ I ہیروں کو ہلکا پیلا، سبز پیلا، یا پیلا سبز کر سکتا ہے۔ ٹائپ IIa ہیروں کو کئی رنگوں کے درجات سے بہتر بنا سکتا ہے، یہاں تک کہ سفید بھی ؛ پیلے ٹائپ I ہیروں کے رنگ کو تیز کر سکتا ہے ؛ اور کچھ نیلے سرمئی قسم I اور ٹائپ IIb کو بے رنگ بنا سکتا ہے (حالانکہ کچھ معاملات میں قدرتی نیلے سرمئی ہیرے زیادہ قیمتی رہ جاتے ہیں، کیونکہ نیلے رنگ ایک انتہائی مطلوبہ رنگ ہے)۔ تاہم، 2001 میں، نووا ڈائمنڈ نے ایچ پی ایچ ٹی منی کا کاروبار چھوڑ دیا جس کی وجہ کمپنی کے رہنما، ڈیوڈ ہال نے ڈیلروں کے ناقص طریقوں کو قرار دیا۔ بظاہر، ڈیلرز نووا ڈائمنڈ کے بہتر جواہرات کو قدرتی رنگ کے طور پر پیش کر رہے تھے، اور کمپنی نے اس دھوکے میں حصہ لینے سے انکار کر دیا۔ ایچ پی ایچ ٹی پتھروں کی قطعی شناخت اچھی طرح سے لیس جیمولوجیکل لیبارٹریوں پر چھوڑ دی گئی ہے، جہاں فورئیر ٹرانسفارم سپیکٹروسکوپی (ایف ٹی آئی آر) اور رمن سپیکٹروسکوپی کا استعمال مشتبہ ہیروں کے مرئی اور اور اورکت جذب کا تجزیہ کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تاکہ خصوصیت جذب کرنے والی لکیروں کا پتہ لگایا جا سکے، جیسے کہ اعلی درجہ حرارت کی نمائش کا اشارہ۔ خوردبین کے نیچے دیکھی جانے والی علامتی خصوصیات میں شامل ہیں: اندرونی دانے دار (ٹائپ IIa) ؛ جزوی طور پر ٹھیک ہونے والے پنکھ ؛ ایک دھندلا ظہور ؛ شمولیت کے ارد گرد سیاہ دراڑیں ؛ اور ایک مالا یا ٹھنڈے کمر بند۔ جنرل الیکٹرک کے ذریعے ان کے رنگ کو ہٹانے کے لیے ٹریٹ کیے گئے ہیروں کو ان کے کمر بند پر لیزر کے نوشتہ جات دیے جاتے ہیں: ان نوشتہ جات پر "جی ای پی او ایل" لکھا ہوتا ہے، جس میں "پی او ایل" کا مطلب پیگاسس اوورسیز لمیٹڈ ہے، جو ایک شراکت دار فرم ہے۔ اس کتبے کو پالش کرنا ممکن ہے، اس لیے اس کی عدم موجودگی قدرتی رنگ کی قابل اعتماد علامت نہیں ہو سکتی۔ اگرچہ یہ مستقل ہے، HPHT علاج فروخت کے وقت خریدار کو ظاہر کیا جانا چاہیے۔ ہیرے کے ہیرے کے رنگ ڈائمنڈ کٹ میں براؤن ڈائمنڈز کرسٹلگرافک نقائص بھی دیکھیں۔ ہیرے کے فوٹ نوٹ کی مادی خصوصیات حوالہ جات او ڈونوگو، مائیکل، اور جوینر، لوئس (2003)۔ جواہرات کی شناخت، پی پی۔ 28-35۔ بٹر ورتھ-ہائن مین، برطانیہ۔ پڑھیں، پیٹر جی۔ (1999)۔ Gemmology (2nd Edition. )، پی پی۔ 167-170۔ بٹر ورتھ-ہائن مین، برطانیہ۔ ویبسٹر، رابرٹ، اور ریڈ، پیٹر جی۔ (ایڈ۔) (2000)۔ جواہرات: ان کے ذرائع، وضاحتیں اور شناخت (5 ویں ایڈیشن۔ )، پی پی۔ 683-684، 692-696۔ بٹر ورتھ-ہائن مین، برطانیہ۔ کولنز اے ٹی، کونر اے، لی سی ایچ، شریف اے اور سپیئر پی ایم (2005)۔ ٹائپ-I ہیرے میں نظری مراکز کی اعلی درجہ حرارت والی اینیلنگ۔ جے۔ ایپل۔ فزیکل۔ 97 083517 (2005)۔ اضافہ